34 ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE 



un tube de porcelaine chauffé au rouge, et traversé par un courant 

 d'hydrogène sec. L'oxyde de fer est réduit avec production de fer 

 métallique; après réduction, Ja matière est traitée par l'acide sulfu- 

 riffue dilué qfui dissout le fer et laisse comme résidu la matière sili- 

 ceuse et l'acide litanique. Le résidu est filtré, lavé, calciné, fondu 

 avec un excès de sulfate de potasse acide et on continue comme 

 dans la méthode ci-dessus décrite. 



IV. On peut évaluer colorimétriquemcnt la proportion de titane 

 en ajoutant quelques gouttes d'eau oxygénée à la solution sulfurique 

 de l'acide litanique. On obtient de la sorte une coloration jaune 

 orangé d'autant plus intense que la quantité d'acide titanique est 

 plus élevée. 



Pour divers dosages du titane, M. L. Campredon recommande 

 aussi l'ébullition prolongée en général durant au moins trois quarts 

 d'heure, et quand on doit séparer le fer, en le maintenant soluble à 

 l'aide d'acide sulfureux, d'ajouter de cet acide de temps en temps 

 pour bien maintenir en dissolution le fer à l'état de sulfate de pro- 

 toxyde de fer (pages 241-262). 



Dosage du titane dans les fers, aciers, fontes ('). — Deux 

 méthodes : 



« 1° Dosage en 'présence de la totalité du fer, d'après Arnold. — 

 A cet effet on opère sur l sr ,2, 2 gr ,4 ou G grammes auxquels on ajoute 

 gr ,500 de phosphate d'ammoniaque ; on dissout au moyen de 30 à 

 60 centimètres cubes d'acide nitrique de densité de 1,20 et on éva- 

 pore à sec. On reprend par II Cl et on évapore de nouveau à sec. On 

 reprend par H Cl et de. l'eau en excès, puis on filtre pour séparer 

 SiO", le graphite et le phosphotitanate de 1er. Le filtrat est exempt 

 de titane. On sèche et on calcine le résidu qui est fondu avec 

 10 grammes de carbonate de potasse, puis on reprend par l'eau et 

 on filtre. Le résidu est séché, calciné et fondu avec du sulfate acide 

 de potasse et on reprend par H Cl. On ajoute 50 centimètres cubes 



1. Extrait «le l'ouvr.ige de M. Campredon intitulé: Guide du chimiste métallur- 

 gique et de l essayeur, p. 620. 



